448 CoQUiLUAT. — Cours élémentaire sur la fabrication 



pare et on ajuste l'ouverture pour le passpge du tampon avec delà 

 potée de cendres très-épaisse. On fait sécher au feu les couches de 

 potée, au fur et à mesure qu'on les applique , pour les dur- 

 cir. Quand le tampon est placé dans le logement qu'on lui a 

 préparé, on le recouvre d'un gâteau de terre Centée, pour prévenir 

 l'infiltration du bronze à travers les joints. On fait bien sécher , par 

 un feu de charbon de bois , ce gâteau de terre et la partie environ- 

 nante du trou de coulée , et l'on peut alors procéder au chargement. 



Le combustible est déposé sur la grille de la même manière que 

 dans les fourneaux destinés à la fusion du fer. 



On arrange les métaux de sorte qu'ils laissent des intervalles 

 égaux entre la voûte , la sole et les côtés du fourneau , pour 

 que la flamme puisse les envelopper. On élève la charge au moyen 

 de briques réfractaires en guise de calles ; sur ces briques on ap- 

 puie quelques lingots parallèlement au pont , pour qu'ils servent 

 de chantiers à d'autres gros métaux qu'on dirige dans le sens de la 

 longueur du fourneau, La charge est d'ailleurs répartie aussi uni- 

 formément que possible , depuis le pont jusques un peu avant le 

 bec. On répand sur la sole du charbon de bois, qui, en s'allumant, 

 contribue à l'échauffer. Quand le bain est formé, le charbon de 

 bois, en surnageant , couvre le métal et le préserve de l'oxidation 

 et de plus il réduit une partie de l'oxide d'étain au fur et à mesure 

 qu'il se forme. 



Les bùchilles et l'étain, ou le métal chimique, ne devant s'intro- 

 duire qu'après la mise à feu , nous en reparlerons. 



AETICLE V. 

 CONOUITE DU FOURNEAU ET COUtÉE DES CANONS. 



La conduite et l'entretien du feu se font de la même manière que 

 pour la fusion de la fonte. 



Deux heures et demie environ après la mise à feu , tout le bron- 

 ze est liquéfié. On ouvre la porte de brassage, et on commence à 

 brasser avec une perche de chêne vert. La partie immergée de la 

 perche dégage une grande quantité de vapeurs , qui font bouillon- 

 ner le mêlai et produisent des mouvements qui favorisent le mé- 

 lange des diverses parties de la charge. On laboure la sole pour ra- 

 mener à la surface du bain le métal moins chaud qui s'y est attaché 

 à l'élat pâteux. Ou brise les gros morceaux qui ont résisté à la fu- 



